802 
Rivot und Duchanoy. 
Macht 9 '45 Procent Kienstöcke, welche auf 1000 Pfund enthalten: 
658 Pfund Blei, 156 Pfund Kupfer, 0-375 Pfund Silber. 
Geläutertes Blei 14,019 • 17 Ctr. mit 516- 68 Pfund göldischem Silber; inacht 
90-35 Centner geläutertes Blei mit 0-366 Pfund göldischem Silber auf 1000 Pfd. 
Brennstoffe und Kosten. Verbrannt wurden: 
Holz 46-16 Kubikklafter, macht auf 1000 Pfund Blei 6-4 Kubikfuss, 
Holzkohle .6-29 „ „„„ „„0-8 
An Schichtenlohn, Transportkosten, Instandhaltung des Gezähes u. s. w. 
wurden ausgegeben 317 fl. C. M., macht auf 1000 Pfund Blei 12 kr. C. M. 
Die Gesammtkosten der Saigerung auf 1000 Pfund Blei sind: 
Holz 6-4 Kubikfuss 8 kr. C. M. 
Kohle 0*8 „ 2„ „ 
Löhne u. s. w 12 „ „ 
Summe. . . 22 kr. C. M. 
Treiben. Ueber das Treiben haben wir nur wenig zu sagen. Man sondert 
die Werkbleie nach ihrem Feinhalt oder ihrer Reinheit von einander ab und 
treibt jede Sorte für sich. Der Treibherd hat eine bewegliche Kuppel; seine 
Sohle ist sehr flach und aus sehr thonhältigem Mergel aufgestaucht. Zu jedem 
Treiben kommen nur 1016 Centner Blei, wovon ungefähr die Hälfte abgezogen 
wird (passe par filage); die Dauer jedes Treibens ist 36 Stunden. Aus sehr 
reinem Werkblei kann man eine gewisse Menge verkäufliche Glätte erhalten; 
gewöhnlich wird aber die ganze Glätte, wie sie aus dem Ofen kömmt, zu Blei redu- 
cirt. Diess geschieht in einem kleinen Ofen mit gusseisernen Wänden und von 
gleicher Einrichtung und Stellung, wie der zu Nagybänya übliche. 
Man verbrennt bei Einem Treiben, mithin auf 1016 Ctr. Werkblei: 
Holz auf dem Treibherd 4-5 Kubikklafter, 
Holzkohle zur Reduction der Glätte 75-3 Kubikfuss. 
Die Arbeit beim Treiben und bei der Reduction der Glätte wird mit einem 
Gedingelohn von 54 kr. für je 1000 Pfund Werkblei bezahlt. 
Ausbringen. Beim Treiben werden als Haupt-Producte ausgebracht: 
1. Silber mit mehr oder weniger Goldhalt; es enthält nur wenig Blei, da 
man nach dem Blicke noch einige Zeit den Gebläsewind darauf wirken lässt, um 
es einigermassen fein zu brennen; 
2. Armblei , aus der Glätte reducirt ; dieses ist ziemlich spröde und kupfer- 
hältig, wenn das abgetriebene Werkblei von der Lechentsilberung herrührte, da- 
her es vor seiner weiteren Verwendung gesaigert werden muss. Dieses Glätt- 
blei hält gewöhnlich wenigstens 0-63 bis 0-79 Loth Silber auf 100 Pfd.; 
3. Abstriche, Abzüge, Herd und die anderen gewöhnlichen Treibabfälle, die 
alle bei den verschiedenen Hüttenarbeiten ihre Benützung finden; 
4. reiche oder unreine Glätten , die auch zu verschiedenen Schmelzarbeiten 
kommen ; 
5. verkäufliche Glätte in geringer Menge mit einem Silberhalte von 1 bis 
2 Quentchen auf 100 Pfund. 
